156 
E. Cohen; Das Meteoreisen von N’Goureyma 
fügigen Dicke des Zapfens Contractionsrisse (etwa parallel zur 
Schnittfläche) sicherlich überhaupt nicht vorhanden sind. 
Nach dem Aetzen treten schimmernde Partien hervor 
(Taf. V. Fig. 1 u. 2), welche ihrer Anordnung nach an Wid- 
manstä tten’sche Figuren erinnern. Bei flüchtiger Be¬ 
trachtung könnte man glauben, es handle sich wie z. B. bei 
Butler (Bates Co.) um Bündel feiner Lamellen, welche isolirt 
oder zu Gruppen vereinigt in einem vorherrschenden, fein¬ 
körnigen, dunklen und matten, plessitähnlichen Eisen liegen. 
Diese scheinbaren Lamellenbündel dürften nach Oktaeder¬ 
flächen angeordnet und in jedem Korn verschieden orientirt 
sein. Unter dem Mikroskop erkennt man jedoch, dass that- 
sächlich gar keine zusammenhängenden Lamellen vorhanden 
sind, sondern dass winzige, stärker als das übrige Nickel¬ 
eisen reflectirende Flitterchen oder Körnchen sich zu undeutlich 
begrenzten langgestreckten Häufchen scharen, und dass letztere 
sich dann zu mehr oder minder zusammenhängenden Reihen 
aneinander legen, welche sich gruppenweise kreuzen. Jeden¬ 
falls ist unter dem Mikroskop nichts wahrzunehmen, was an 
die Balken und deren Taenitsäume in den normalen Okta- 
edriten erinnern könnte. Das übrige Nickeleisen, welches 
etwa die Rolle von Fülleisen spielt und bald vorherrscht* 
bald mehr untergeordnet auftritt, jedoch immer einen zu¬ 
sammenhängenden Untergrund bildet, gleicht dem Nickel¬ 
eisen dichter Ataxite. Man kann das ganze Eisen vielleicht 
am zutreffendsten mit solchem Fülleisen vergleichen, welches 
reich an Taenitskeletten ist. 
Derartige Structurverhältnisse sind mir von keinem an¬ 
deren Meteoreisen bekannt. Ich halte es für recht wahr¬ 
scheinlich, dass ursprünglich ein körniger, mit Zacatecas ver¬ 
gleichbarer Oktaedrit Vorgelegen hat, welcher in Folge seiner 
sehr flachen Gestalt beim Eintritt in die Atmosphäre durch 
die ganze Masse erweichte, vielleicht auch zum Schmelzen 
gelangte; bei der folgenden schnellen Erstarrung hat es dann 
gleichsam zu einer normalen Krystallisation (Ausbildung von 
oktaedrischen Lamellen) an Zeit gefehlt. Nickelreiche Legi- 
rungen konnten sich nicht zu einheitlichen Taenitlamelleu 
vereinigen, sondern schieden sich bei der überhasteten Kry¬ 
stallisation in feinsten Füttern aus, welche sich zu AVachs- 
